﻿20 



H. Schleimer, Synthetische Studien. 



Trotz gleicher chemischer Zusammensetzung ergab sich 

 also in den drei unter verschiedenen Temperaturbedingungen 

 ausgeführten Versuchen eine Verschiedenheit der Ausschei- 

 dungsprodukte mithin auch der Strukturen, und auch eine 

 teilweise Verschiedenheit in der Eeihenfolge der Ausschei- 

 dungen. 



Während sich in I der Magnetit nur in Körnerform, in II 

 überhaupt nicht ausgeschieden hat, ist er in III reichlich in 

 schönen Oktaedern auskristallisiert. 



Der Augit zeichnet sich in III durch besondere Größe aus. 



Die Ursache dieser abweichenden Verfestigung ein und 

 derselben Schmelze kann nur in der Verschiedenheit der Ab- 

 kühlun gsgesch windigkeit liegen . 



Versuch g. 45 Labrador, 45 Augit, 10 Magnetit. 



= 11950, T, = 1000^ = 1160°. 



Bei der mikroskopischen Untersuchung der erstarrten 

 Schmelze fallen besonders die großen Augite auf, die schmale 

 Plagioklase entweder ganz oder nur teilweise einschließen. 



Im übrigen hat sich der Plagioklas nur in geringer Menge 

 meist in Nadelform individualisiert (Taf. II Fig. 4). 



Magnetit, nur spärlich in kleinen Oktaedern abgeschieden, 

 tritt sowohl im Augit als auch im Feldspat als Einschluß auf 

 und ist daher das älteste Bildungsprodukt. 



Die kleinen Plagioklase dürften sich zu Beginn der Ab- 

 kühlung gebildet haben und von den fast gleichzeitig ge- 

 bildeten, rasch wachsenden Augiten umschlossen worden sein. 



Versuch h. 35 Labrador, 60 Augit, 5 Magnetit. 



/I^ = 11900, = 960^ = 1160°. 



Die Schmelze ist in eine glasige und eine halbkristalline 

 Partie differenziert. 



In beiden Zonen finden sich neben nadelförmigen Augiten 

 auch größere Augitkristalle vor. Der Plagioklas tritt wieder 

 nur in schmalen Leisten, die Augitmikrolithen einschließen, 

 auf. Einzelne größere Augite werden von schmalen Plagio- 

 klasen durchdrungen. 



Magnetit ist nicht zur Ausscheidung gekommen. 



